RELACIONES ENTRE EL TITANO Y EL HIERRO 163 
Sefstrom, al contrario, probablemente á causa de una calefacción mas 
intensa, ha obtenido un hierro fuertemente titánico calentando en un 
crisol de grañta una mezcla de óxido titánico y óxido férrico, solos y 
en presencia de bisilicato de calcio. En el primer caso él obtuvo un 
hierro duro aunque maleable con 4,78% de titano y en el segundo un 
hierro dulce y blanco teniendo 2,2% del mismo. En un tercer ensayo 
análogo al segundo, se produjo una fundición dura, blanca y no maleable 
conteniendo 0,5% de titano. Parece que se haya encontrado titano aun 
en la fundición ordinaria, porque M. Ríley, después de muchos ensayos 
sin resultado positivo, ha concluido por hallar en diferentes variedades 
de fundición producidas con el mineral titanífero de la Irlanda de 0,5 
á 1,6 % de titano. 
En un spiegel de Lohe en Müsen, Rammelsberg ha dosado un poco 
de titano, y en fin Karsten dice que él ha encontrado vestigios de titano 
en algunas variedades de fundiciones. 
No solamente en las escorias de los hornillos altos, sino también en 
los compuestos de color cobrizo, teniendo la forma de pequeños crista- 
les cúbicos y también amorfos en las paredes de los crisoles puede encontrar- 
se el titano. Se creyó al principio que este era el titano puro, pero, según 
Wohler, su composición se representa por la fórmula : 
Ti C 2 Az -f 3 Ti* 3 Az =Az 3 Ti% C 2 Az 
Esta fórmula corresponde á la composición centesimal: 
Carbono combinado..... 3.64 
Titano 77.26 
Azoe 18.30 
Grafita 0.92 
100.12 
Según Zincken, este nitro-cianuro de titano puede volatillizarse á una 
temperatura elevada, y según Wohler su presencia seria acompañada 
por la formación del cianuro potásico en el hornillo alto. 
En el ensayo por via seca de los minerales de hierro titaníferos, se 
observa á menudo entre el metal y la escoria y todo alrededor una pe- 
lícula de un rojo cobrizo, que es, muy probablemente, el compuesto 
de titano que hemos descripto. Karsten pretende haber encontrado tam- 
bién en la fundición pequeños granos rojos y esta fundición es la única 
en la cual él ha hallado titano; también abriga dudas acerca de la com- 
binación química entre el titano y el hierro. 
Los minerales titaníferos, como ya hemos dicho, son muy difícilmente 
reducibles, así es que la cantidad de combustible necesaria para su 
ensayo por via seca es mucho mayor que por los otros minerales. 
Esta circunstancia probablemente puede esplicarse por la tendencia 
